— 465 — 



dimostrando la formazione, ad alta temperatura, di soluzioni solide dei due sali 

 che, per raffreddamento, tornano a separarsi. Più tardi Zemczuznyj (>) eseguì 

 un'analoga ricerca per il sistema AgCl e Ed giungendo ad escludere che 

 dalla miscela dei due sali fusi si separino composti complessi solidi, come 

 pure cristalli misti. 



Il metodo da noi tenuto nell'eseguire la presente ricerca è essenzial- 

 mente il medesimo di quello seguito dagli autori prima citati ; in una parte 

 delle nostre misure ci siamo serviti di un fornellino di lamiera di ferro a 

 doppia parete, avvolto in grosso strato di amianto. Nel tubo interno del for- 

 nellino sospendavamo, mediante un tappo di amianto, una larga provetta di 

 vetro di Jena, chiusa a sua volta con un secondo tappo di amianto, attra- 

 verso al quale, per due fori, passavano il tubetto esterno di un pirometro 

 Le Chatelier, ed una squadretta di vetro, addntrice di un gas inerte. Il 

 fornellino veniva riscaldato con le fiamme di una grossa Teclu. In tali con- 

 dizioni però non ci riuscì agevole superare di molto la temperatura di 500°, 

 per cui nella seconda parte del nostro lavoro ci siamo serviti di un piccolo 

 fornello elettrico a resistenza, formato da un tubo di ferro, attorno al quale 

 è avvolto un filo di nichel di un millimetro di diametro; tale filo è rive- 

 stito da un tessuto di amianto che serve anche da isolatore. Il tubo così 

 avvolto, viene posto nell'interno di un cilindro di ferro, e fissato con silice 

 in polvere finissima, la quale ne rende assai buono l'isolamento termico. 

 Con tale dispositivo, usando una corrente dell'intensità di sette ampères circa, 

 si può facilmente giungere a temperature anche superiori ai 1000°. 



Le pile termoelettriche impiegate furono due: Per il sistema Cu CI - 

 AgCl, nel quale non v'è mai bisogno di giungere a temperatura superiore 

 ai 500°, ci siamo valsi della coppia a grande forza elettromotrice, rame- 

 costantana, per il sistema Cu CI - K CI della coppia platino-platino rodio. 



Il galvanometro usato, possiede due scale graduate direttamente in tem- 

 perature; esso venne fabbricato dalla casa Siemens & Halske. 



Abbiamo messo la maggior cura nella scelta dei sali coi quali abbiamo 

 sperimentato. Il cloruro potassico ci venne fornito dalla casa Kahlbaum di 

 Berlino, esso apparteneva alle serie di sali che quella Ditta accompagna con 

 certificato di garanzia ed era quindi da ritenersi sufficientemente puro II 

 cloruro d'argento fornito dalla stessa Ditta, venne da noi analizzato con ri- 

 sultato favorevole. 



È noto invece che il cloruro rameoso tende ad ossidarsi con estrema 

 facilita; perciò noi abbiamo impiegato tre campioni di questa sostanza, aventi 

 diverse provenienze, e prima di usarli abbiamo ritenuto necessario sotto- 

 porli ad una purificazione. A questo scopo abbiamo sospeso il Cu CI in una 

 soluzione acquosa di anidride solforosa, quindi lo abbiamo filtrato alla pompa 



(') Ztschr. ,inorg. Chemie, LVII, 267. 



